ЭТЮДЫ ПО ЕРИСТАЛЛОГЕНЕЗИСУ. 
19 
ПОСЛѢ НКСКОЛЬКИХЪ прСДВарПТеЛЫІЫХЪ КрИСТаЛЛИЗацІЙ обнаруНіИЛОСЬ , ЧТО ИачаЛО Начало влія- 
ir ог\ • \т піл ыія KoSOj. на 
совершенно ясно выраженнаго вліяшя К 2 Ь0 4 на появлеыіе кристалловъ NaCi0 3 тетраэдри- К ристалличе- 
ческаго габитуса лежитъ вблизи отыошеаія 45 : 1, именно нѣсколько выше него. тусъѴаСЮ 
Поэтому взятъ былъ растворъ, въ которомъ отношеніе NaC10 3 къ K 2 S0 4 равнялось 
47:1. 
Черезъ 18 часовъ выпало всего нѣсколько мелкихъ (до 1 — 1,5 мм. діаметромъ) кри- 
сталликовъ, большая часть которыхъ имѣла кубическій габитусъ и только два — тетра- 
эдрическій съ широко развитыми гранями {100}. 
Эти кристаллы оставлены въ растворѣ до слѣдующаго дня. 
На другой день выпало 3,639 гр. NaC10 3 . Кристаллы имѣли кубическш габитусъ, 
правда, подавляющее большинство представляли комбинаціи {100} и {111} (рѣже {ПО}), 
но грани {111} развиты были слабо. Примѣрный подсчетъ далъ на 100 кристалловъ со 
слабо развитыми гранями {111} 9 кристалловъ, у которыхъ грани {111} были развиты 
значительно, хотя и не въ полиомъ числѣ, и б кристалловъ простыхъ кубическихъ. 
Такимъ образомъ, результата кристаллизаціи оказался весьма страннымъ: вмѣсто 
усиленія граней {Ш}, какъ это можно было ожидать, произошло ослабленіе ихъ; тетра- 
эдрическій габитусъ кристалловъ исчезъ совершенно, между тѣмъ отношеніе NaC10 3 къ 
K 2 S0 4 упало до 41,5:1, т. е. ниже того, когда въ одномъ изъ предшествовавшихъ опы- 
товъ было отмѣчено рѣзкое вліяніе на габитусъ NaC10 3 . 
Причину несогласія этихъ опытовъ надо искать или: а) въ томъ, что при продолжитель- 
номъ совмѣстномъ нахожденіи въ растворѣ K 2 S0 4 и NaCl0 3 образуются новыя соединенія, 
ослабляющія вліяніе K 2 S0 4 , или Ъ) въ температурѣ. Дѣло въ томъ, чго первый опытъ, 
давшій при непосредственномъ смѣшеніи K 2 S0 4 и NaC10 3 въ отношеніи 1 :45, происходилъ 
при t° 17—18° С, а второй — при 19—22° С. 
Такъ какъ повышеніе t° до 31 — 40° С парализуетъ дѣйствіе примѣсей (см. ниже), 
то можетъ быть и здѣсь слабое повышеніе t° также ослабило вліяніе K 2 S0 4 . 
Для рѣшенія этого вопроса къ раствору NaC10 3 и K 2 S0 4 , выделявшему кристаллы 
NaC10 3 тетраэдрическаго габитуса, прибавлено новое количество NaCl0 3 , такъ чтовъраст- 
ворѣ на 15,773 гр. NaCI0 3 находилось 0,300 гр. K 2 S0 4 или 52,6: 1. Кристаллизація шла 
при 18—20° С. 
На другой день собрано 2,764 гр. NaC10 3 . Всѣ кристаллы имѣли кубическій габи- 
тусъ, хотя большая часть (22 кристалла изъ 37) имѣла въ комбинадіи {lTl}; рѣже или 
слабѣе развиты грани {ПО}. 
Въ растворѣ осталось 13,009 гр. NaC10 3 на 0,300 гр. K 2 S0 4 или 43,4 : 1. 
Слѣдуетъ отмѣтить, что грани {111} отличаются большею частью неровностями. Это 
обстоятельство наблюдалось также и при кристаллизаціи 1 :47, а при меньшихъ отноше- 
ніяхъ (см. прежніе опыты) грани господствующихъ тетраэдровъ имѣлп неровности такого 
вида, какія обыкновенно наблюдались на {111}, когда онъ встрѣчается совмѣстно съ гра- 
нями {111}. 
